Jak aplikować lakier Hydrograff HP na bardzo gładkie, niechłonne podłoża?
Wszelkie lakiery i powłoki malarskie mają problem z przyleganiem do bardzo gładkich, niechłonnych podłoży takich jak: beton zacierany mechanicznie, beton architektoniczny, wylewki samopoziomujące lub płytki ceramiczne. Do odspojenia lakierów i farb dochodzi przede wszystkim w przypadku gładkich, niechłonnych posadzek narażonych na wysokie miejscowe obciążenia (np. ruch pojazdów mechanicznych, krzesła na kółkach) oraz w przypadku niechłonnych powierzchni narażonych na zastoiny wody lub innych cieczy (np. posadzka w łazience), a także w przypadku powierzchni, które są już pokryte środkami np. hydrofobizującymi, które utrudniają przyczepność kolejnych powłok.

        Lakier dwuskładnikowy Hydrograff HP posiada lepszą przyczepność do gładkich powierzchni mineralnych, niż lakier jednoskładnikowy Monovar PU (szczególnie w przypadku ścian). Jednak celem zapewnienia dobrego przylegania powłoki na posadzce zalecamy prawidłowe przygotowanie podłoża tj.:

        Krok 1. Szlifowanie mechaniczne (w celu zmatowienia powierzchni, usunięcia mleczka cementowego,otwarcia porów).
        Krok 2. Wytrawianie chemiczne (tylko w przypadku wylewek cementowych) przy użyciu Kwasu Wytrawiającego Acid Etch.
        Krok 3. Aplikacja lakieru Hydrograff HP w minimum 3 powłokach:
        Pierwsza powłoka: rozcieńczona 5:1 z wodą (5 l wody na 1 l Hydrograffu HP)
        Druga powłoka: rozcieńczona 10-20% wodą (100-200 ml wody na 1 l Hydrograffu HP)
        Trzecia powłoka: nie rozcieńczamy
        Każdy z powyższych kroków (szlifowanie, wytrawianie, aplikacja mocno rozcieńczonej warstwy) poprawia przyczepność lakieru do betonu Hydrograff HP. Zastosowanie powyższej metody aplikacji z reguły zapewnia dobrą przyczepność lakieru także na gładkich blatach i posadzkach. Wielu klientów jest bardzo zadowolonych z powyższego systemu. Jednak aplikacja lakieru na niechłonne podłoża to trudna praca wymagająca doświadczenia. Za każdym razem sugerujemy przeprowadzenie próby na mniejszej powierzchni. Oferujemy 1 l opakowania.

        Dodatkowo należy uważać, aby niechłonna posadzka wykończona tylko za pomocą Hydrograff HP nie była narażona długotrwale na stojącą wodę (np. w łazienkach). Długotrwałe zastoiny wody na bardzo gładkich posadzkach mogą doprowadzić do odspojenia lakieru od posadzki.

        W przypadku zastosowania lakieru bezbarwnego na posadzki w biurach należy zwrócić uwagę, że mała powierzchnia styku kółek biurowych z powłoką żywicy, częste zmiany pozycji i ruch osób pracujących przy biurkach, są bardzo dużym wyzwaniem dla lakieru i mogą doprowadzać do jego wyraźnego matowienia, a nawet odspojenia. Dla trwałego zabezpieczenia zalecamy stosowanie miękkich kółek oraz mat PET pod krzesła.

        Alternatywnie w biurach i łazienkach dla zwiększenia odporności mechanicznej i chemicznej systemu przezroczystych powłok sugerujemy zastosowanie grubopowłokowego gruntu epoksydowego Dominator 30-34. Więcej informacji na temat systemu - patrz tutaj. Aplikacja krok po kroku - patrz tutaj.